( 484 ) 



» Les liydracides gazeux ou dissous attaquent peu à peu ce corps, mais l'acide azo- 

 tique et l'eau régale sont sensiblement sans action, à moins d'un contact très pro- 

 longé. 



» L'analyse nous a conduit à donner à ce composé la formule 3Fe'C, sCr^C^. 



» Dans ces sortes de combinaisons il est difficile d'avoir une composition se rap- 

 prochant beaucoup des données théoriques par suite de la difficulté d'éliminer l'excès 

 de carbure de fer qui forme entre les cristaux un véritable ciment. 



» 2. Carbure double de fer et de molybdène. — On a fait un mélange de bioxyde 

 de molybdène obtenu par calcinalion du molybdate d'ammonium, au four Perrot, 

 avec un excès de fer et du coke de pétrole dans les proportions suivantes : bioxyde 

 de molybdène i3o6'', fer 3oo8'', coke de pétrole 5o8''. 



» Comme dans le cas précédent, ce mélange a été chauffé an four électrique dans un 

 creuset de charbon pendant cinq minutes avec un courant de 900 ampères et 45 volts. 

 Le culot obtenu a été traité par l'acide ciilorlijdrique chaud jusqu'à désagrégation 

 complète. L'action de l'acide chlorhydrique est continuée cinq à six heures. Le résidu 

 cristallin n'est pas formé d'un seul composé, mais on peut le séparer en deux parties 

 à l'aide d'un aimant. Nous avons étudié la portion non magnétique : elle est constituée 

 par un carbure double de fer et de molybdène mélangé de graphite. Ce dernier peut 

 être séparé au moyen du bromoforme ou de l'iodure de méthylène. On obtient 

 finalement une poudre cristalline gris de fer, qui, au microscope, apparaît formée de 

 petits cristaux arborescents rappelant l'aspect des cristaux d'antimoine. La densité 

 de ce carbure est 7,47 à -<-i8°. 



» Le chlore, le brome, l'iode, les hydracides gazeux ou dissous attaquent ce com- 

 posé à chaud, mais l'acide azotique étendu paraît son meilleur dissolvant. 



» Ce corps répond sensiblement à la formule Mo-CFe^C. 



» Conclusions. — Nous avons pu préparer deux nouveaux carbures 

 doubles 3Fe"C, aCr'C^ et Fe'C, Mo-C. Ces carbures, comme d'ailleurs le 

 carbure double de fer et de tungstène précédemment décrit ('), peuvent 

 être considérés comme des combinaisons du carbure de fer Fe'C et des 

 carbures métalliques préparés par M. Moissan au four électrique. Il est à 

 remarquer que notre carbure double de fer et de chrome 3Fe'C, 2Cr^C- 

 rentre bien dans la série des composés isolés par MM. A. Carnot et Goûtai, 

 3Fe^C, Cr^C- et Fe'C, SCr'C". Enfin, nous ajouterons qu'il y a toujours 

 une certaine relation entre le rendement des culots en carbures et la quan- 

 tité de graphite libre. La quantité de carbure est, en quelque sorte, inverse 

 de celle du graphite. Le refroidissement influe d'une façon notable sur ces 

 proportions. Ce fait a déjà été mis en évidence par M. Moissan dans la 

 production du carbure de fer au four électrique. » 



(') Perev Williams, loc. cil. 



